U 
DE L’ARGENT. 
creuset de porcelaine couvert de son couvercle était parfaitement intact. Il 
a été brisé à coups de marteau et pour ainsi dire pulvérisé, pour détacher la 
porcelaine soudée par le borax au culot d’argent, dont toute la surface était 
parfaitement brillante. Pour enlever au métal le borax resté adhérent, on a 
maintenu le culot dans de l’eau distillée, très faiblement acidulée à l’acide 
chlorhydrique, en ébullition dans un vase de porcelaine, jusqu’à ce que 
l’eau ne communique plus la réaction sodique à la flamme d’une lampe de 
Bunsen, ce qui ne s’est réalisé que très lentement. 
L’examen du culot débarrassé complètement de borax m’a permis de 
reconnaître que la surface supérieure, parfaitement lisse, présentait une forte 
dépression irrégulière, due au retrait du métal lors de la solidification de 
l’argent liquéfié. 
Le fond du culot, qui s’était moulé sur le fond du creuset de porcelaine, 
offrait deux petites cavernes. L’existence de ces deux cavités me semble 
prouver que le métal a emprunté des gaz au borax au sein duquel il a été 
fondu. Le borax lui-même n’a pu prendre ces gaz qu’au milieu entourant 
le creuset de porcelaine, c’est-à-dire à l’atmosphère du creuset de Hesse qui 
le contenait. 
D’après les résultats consignés au commencement de ce travail, le culot 
d’argent devait renfermer des traces de sodium emprunté au borax. Avant 
de le fixer sur le tour, j’ai procédé à l’élimination de ce sodium en chauffant 
le culot, près de son point de fusion, à l’aide d’un dard de chalumeau aér- 
hydrique alimenté par le gaz de l’éclairage et l’air amené par une trompe 
à eau. J’ai maintenu le culot dans ce dard jusqu’à ce que le spectre de la 
flamme passant à la surface ne fût pas plus sodique que le spectre de cette 
flamme dans l’air de la salle où s’exécutait ce traitement. Il a fallu au delà 
d’une heure de chauffe pour réaliser ce résultat. 
Pendant l’opération, j’ai eu soin d’amener en pleine fusion, d’abord une 
partie de la base du culot dont la surface était déprimée, puis successive¬ 
ment des parties de la surface convexe en s’élevant de la base jusqu’au 
sommet du cône tronqué. J’ai constaté ainsi que le métal formant la base 
et le métal constituant le tiers de la hauteur de la surface convexe, à partir 
de celle base, peuvent être fondus sans se soulever ni produire des bulles 
